Table C-28. Hydrostatic Test Data for Nominal 4.00-Inch (D;) -6.00-Inch (Dq) 

 Flat Acrylic Windows, Test Specimens 136-140 



(Sealed with grease 



radial c 



earance 0.005 to 0.010 inch 



; nomina 



Dq/D; ratio 1.5) 





Parameter 





Specimen Nurr 



bar 





Value 



1361/ 



137 



138 



139 



140 



Max 



Avg 



Min 



Thickness (in.) 



2.144ly 



1.989 



1.997 



1.984 



1.986 



1.997 



1.989 



1.984 



Dp (actual, in.) 



5.985ly 



5.984 



5.981 



5.982 



5.982 



5.984 



5.982 



5.981 



Temperature (°F) 



66 ly 



68 



67 



68 



67 



68 



67 



67 



t/D| Ratio (actual) 



0.536ly 



0.498 



0.500 



0.496 



0.496 



0.500 



0.498 



0.496 



Pressurization Rate (psi/min) 



6681/ 



663 



674 



668 



678 



678 



668 



663 



Pressure (ps!) 



Axial D 



splacement of Cen 



ter Point 



on Window's Low- 



Pressure Face (in.) 



1,000 



0.009 



0.009 



0.002 



0.001 



0.002 



0.009 



0.005 



0.001 



2,000 



0.018 



0.018 



0.015 



0.012 



0.017 



0.018 



0.016 



0.012 



3,000 



0.027 



0.024 



0.021 



0.028 



0.030 



0.030 



0.026 



0.021 



4,000 



0.041 



0.038 



0.035 



0.037 



0.040 



0.041 



0.038 



0.035 



5,000 



0.046 



0.046 



0.044 



0.045 



0.051 



0.051 



0.046 



0.044 



6,000 



0.055 



0.055 



0.052 



0.055 



0.057 



0.057 



0.055 



0.052 



7,000 



0.067 



0.070 



0.060 



0.070 



0.071 



0.071 



0.068 



0.060 



8,000 



0.083 



0.080 



0.073 



0.081 



0.081 



0.083 



0.080 



0.073 



9,000 



0.095 



0.094 



0.084 



0.090 



0.092 



0.095 



0.091 



0.084 



10,000 



0.107 



0.110 



0.095 



0.103 



0.106 



0.110 



0.104 



0.095 



11,000 



0.122 



0.120 



0.130 



0,121 



0.118 



0.130 



0.122 



0.118 



12,000 



0.135 



0.136 



0.142 



0.136 



0.131 



0.142 



0.136 



0.131 



13,000 



0.155 



2j 



0.164 



2y 



0.152 



0.164 



0.157 



0.152 



14,000 



0.170 





0.183 





0.173 



0.183 



0.175 



0.170 



15,000 



0.205 





0.213 





0.191 



0.213 



0.203 



0.191 



16,000 



2J 





0.238 





0.216 



0.238 



0.227 



0.216 



17,000 







0.280 





2J 









18,000 







0.350 













Displacement at Failure (in.) 







0.427 













Pressure at Failure (psi) 



19,550 



18,350 



18,700 



18,100 



17,800 



18,700 



18,240 



17,800 



\j Not averaged because of thickness variation. 

 2J Deflection post popped off suddenly. 



Note: Audible cracking at about 13,000 and 15,000 psi 



76 



